ポアソン比

ポアソン比（ポアソンひ、英語：Poisson's ratio、Poisson coefficient）とは、物体に弾性限界内で応力を加えたとき、応力に直角方向に発生するひずみと応力方向に沿って発生するひずみの比のことである。ヤング率などと同じく弾性限界内では材料固有の定数と見なされる。 名称はフランスの物理学者シメオン・ドニ・ポアソンに由来する。 ある物体に z 軸方向に単軸応力(一方向のみに働く応力)が働くとき、物体の弾性に基づき z 軸方向の寸法が伸びて、縦ひずみ εz が発生する。このとき付随的に、z 軸直角方向の x 軸と y 軸にも横ひずみ εx と εy が発生する。この現象をポアソン効果(Poisson effect)とも呼ぶ。 この横ひずみを縦ひずみで除し、−1 を掛けたものがポアソン比 ν である。 ν x = − ε x ε z , ν y = − ε y ε z {\displaystyle \nu _{x}=-{\frac {\varepsilon _{x}}{\varepsilon _{z}}}\quad ,\quad \nu _{y}=-{\frac {\varepsilon _{y}}{\varepsilon _{z}}}} 方向によらずポアソン比一定の材料の場合は、単に ν とも表す。 ν x = ν y = ν {\displaystyle \nu _{x}=\nu _{y}=\nu } ポアソン比の逆数をポアソン数といい、m で表される。 m = 1 ν {\displaystyle m={\frac {1}{\nu }}} 例として、最も単純な2次元板に1方向のみに応力 σx（単軸応力）が負荷する場合を挙げると、この板中の応力とひずみの関係は、ポアソン比 ν とヤング率 E より以下のようになる。 ε x = σ x E {\displaystyle \varepsilon _{x}={\frac {\sigma _{x}}{E}}} ε y = − ν σ x E {\displaystyle \varepsilon _{y}=-{\frac {\nu \sigma _{x}}{E}}} 上記の関係をフックの法則と呼ぶ。 材料が等方均質の場合の、3次元一般状態での関係式については、 フックの法則#フックの法則のテンソル表現 平面応力状態#平面応力状態でのフックの法則 平面ひずみ状態#平面ひずみ状態でのフックの法則 を参照。 材料が等方性の場合、単位体積当たりのひずみエネルギーであるひずみエネルギ関数 U0 は以下のように示される。 U 0 = E ν 2 ( 1 + ν ) ( 1 − 2 ν ) ( ε x + ε y + ε z ) 2 + G { ( ε x 2 + ε y 2 + ε z 2 ) + 1 2 ( γ x y 2 + γ y z 2 + γ z x 2 ) } {\displaystyle U_{0}={\frac {E\nu }{2(1+\nu )(1-2\nu )}}(\varepsilon _{x}+\varepsilon _{y}+\varepsilon _{z})^{2}+G\left\{(\varepsilon _{x}^{2}+\varepsilon _{y}^{2}+\varepsilon _{z}^{2})+{\frac {1}{2}}(\gamma _{xy}^{2}+\gamma _{yz}^{2}+\gamma _{zx}^{2})\right\}} ここで、E:ヤング率、G:剛性率、ε:垂直ひずみ、γ:せん断ひずみである。 ひずみエネルギ関数は正値形式を取るので、 U 0 ≥ 0 {\displaystyle U_{0}\geq 0} を満たすにはポアソン比 ν の取り得る範囲は以下のように決まる。 − 1 < ν < 1 / 2 {\displaystyle -1<\nu <1/2} 下限の −1 は、形状一定（縦ひずみ ＝ 横ひずみ：つまり荷重方向に直角な方向にも伸びが生じ，立方体の形状が保たれるような変化を表す）を意味する。上限の 1/2 は、下記のように微小ひずみの範囲で体積一定を意味する。 変形による体積変化を考察する。縦方向に引張・圧縮の単軸荷重を受けるとき、縦方向方向の寸法変化は (1 + ε) 倍となる。一方、横方向の寸法は (1 − νε) 倍となり、断面積変化は (1 − νε)2 倍となる。よって体積変化は (1 + ε)(1 − νε)2 = (1 - 2νε + ε − 2νε2 + ν2ε2 + ν2ε3) 倍となる。ひずみ ε が微小範囲とすれば、ε の高次の項を無視できるので、体積変化は (1 − 2νε + ε) 倍となる。このとき、ν が 1/2 であれば、ε の値にかかわらず体積変化は常に1倍となり体積変化無し・体積一定となる。 上記のように理想的な条件ではポアソン比は負の値を取り得るが、実際の物質で負の値を示すものはごく稀にしか存在しない。負のポアソン比を示す数少ない例としてクリストバライト（SiO2からなる結晶）がある。また、ペンタグラフェン（五角形のグラフェン）、内部にハニカム構造を持つ材料には負のポアソン比を示すものがある。 等方均質弾性体では、ヤング率、ポアソン比、体積弾性率、剛性率、ラメの第一定数の五つの弾性率はそれぞれ、二つを用いて残りの三つを表すことができる。 注：以下に載せる値は目安であり、必ずしも保証されるものではない。 ^ a b 『機械工学辞典』 日本機械学会、丸善、2007年1月20日、第2版、1214頁。ISBN 978-4-88898-083-8。 ^ “Poisson effect”. The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine (3 ed.). http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100333756 2014年4月26日閲覧。.  ^ 「弾性力学」p.41 ^ a b 「弾性力学」p.90 ^ a b 「構造力学I」p.37 ^ 五角形のグラフェンの発見-夢の新素材として期待- - 東北大学プレスリリース ^ Roderic Lakes, Negative Poisson's ratio materials, http://silver.neep.wisc.edu/~lakes/Poisson.html 2014年1月2日閲覧。  ^ a b c d e f 小川俊夫 『工学技術者の高分子材料入門』 共立出版、2003年10月1日、初版、44頁。ISBN 4-320-04294-8。 ^ “材料紹介：タングステン”. プランゼージャパン. 2014年3月9日閲覧。 ^ a b c d e f g 小出昭一郎 『物理学』 裳華房、2003年、第3版、89頁。ISBN 4-7853-2074-5。 ^ “材料紹介：モリブデン”. プランゼージャパン. 2014年3月9日閲覧。 ^ a b c 境田彰芳、上野明・磯西和夫・西野精一・堀川教世 『材料強度学』 コロナ社date=2011-05-02、初版、8頁。ISBN 978-4-339-04476-8。 ^ “材料紹介：タンタル”. プランゼージャパン. 2014年3月9日閲覧。 ^ “材料紹介：ニオブ”. プランゼージャパン. 2014年3月9日閲覧。 ^ “材料紹介：クロム”. プランゼージャパン. 2014年3月9日閲覧。 ^ a b c d e f 「構造力学I」p.34 村上敬宜 『弾性力学』 養賢堂、2004年3月30日、第14版。ISBN 978-4842501215。 小西一郎、横尾義貫、成岡昌夫、丹羽義次 『構造力学 第I巻』 丸善、1986年1月20日、第2版。ISBN 4-621-02533-3。 『ポアソン比』 - コトバンク